## PENGARUH PENAMBAHAN KALSIUM KLORIDA DAN BORAKS TERHADAP PERKERASAN BETON
Leo Vensen Situmorang 1 ,Margomgom Marbun 2
Universitas Negeri Medan 1
leovensen10@gmail.com;mmargomgom@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari Penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan kalsium klorida dan boraks pada kecepatan pengerasan beton pada mata kuliah kimia teknik Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan UNIMED. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknnya masalah yang dihadapai para ahli sipil dan jasa  kontrksi  dalam  melakukan  pengecoran  pada  kondisi  cuaca  panas  yang  membuat  beton  terlalu cepat  mengering  dan  pada  cuaca  dingin  atau  berair  beton  membutuhkan  waktu  lebih  lama    untuk mengering, dimana hal ini dapat menyebabkan waktu kerja yang lama atau bahkan kegagalan proyek yang di lakukan di daerah perairan seperti sungai danau dan lainnya,oleh karena itu pengaturan waktu pengerasan  beton  sangat  diperlukan  agar  proyek  untuk  menghindari  tenggat  waktu  dan  kegagalan proyek.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari  informasi  mengenai  zat  maupun  mineral  yang  dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari permasalahan dalam pengaturan pengerasan beton. Dalam penelitian ini  ada  dua  zat  yang  akan  diteliti  untuk  menjadi  solusi  masalah  pengaturan  waktu  pengerasan  beton yaitu  kalsium  klorida  dan  boraks.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  dengan  teknik pengumpulkan  data  mengenai  data  Eksperimen,  Observasi,  Dokumentasi  dan  Perbandingan.Tahap ekperimen  dilakukan  penelitian,tahap  observasi  dengan  melakukan  pengamatan  hasil  perkembangan penelitian,tahap  dikumentasi  dengan  dilakukan  dokumentasi  untuk  pengumpulan  data,dan  tahap pembandingan  dengan  menemukan  perbandingan  antara  sampel  bahan  penelitian.  Penelitian  ini termasuk  dalam  penelitian  dan  pengembangan  atau Research  and  Development (R&D),tahap pengembangan( develop ) tahap ini dilakukan validasi ahli materi pengujian.
Kata Kunci: beton, kalsium klorida, boraks, setting time, pengujian.

## PENDAHULUAN
Dalam  bidang  teknik  sipil,  beton merupakan  salah  satu  material  yang  sangat sering  digunakan.  Pembuatan  beton  dibuat dengan menggunakan bahan-bahan penyusunnya. Bahan bahan penyusunnya meliputi semen, air dan tanah yang sudah sesuai dengan standar pada bahan tersebut. Beton juga merupakan  salah  satu  material  konstruksi  yang paling banyak dijumpai saat ini karena berbagai keunggulannya.aplikasi  beton  pada  konstruksi biasanya  memerlukan  bahan  pelengkap  yaitu berupa  baja  yang  umumnya  berbentuk  baja tulangan,  sehingga  dikenal  sebagai  beton bertulang  atau  ada  yang  murni  beton  normal tanpa tulang.Dalam perencanaan beton, spesifikasi dan karakteristik bahan penyusunnya seperti  semen,  air  dan  agregat  menjadi  faktor yang  sangat  menentukan.  Pengujian  parameter penyusun  beton  perlu  yang  sangat  menentukan. Kontrol  kualitas  sangat  dibutuhkan  dalam perencanaan  beton  agar  beton  yang  dihasilkan sesuai  dengan  rencana.  Beton  dengan  kualitas yang baik adalah beton yang mempunyai tingkat
porositas yang rendah.
Terlepas  dari  spesifikasi  dan  kualitas dalam jasa kontruksi beton juga tidak  lepas dari pengaturan  kecepatan  pengerasan  pada  beton misalnya Pembangunan jembatan di Sungai,laut,wilayah beriklim dingin dan penghujan.apabila tidak dilakukanya pengaturan kecepatan  pengerasan  beton  hal  ini  dapat menjadi  kendala  besar  dalan  berjalanya  proyek tersebut.  Lalu  proses pengeringan  beton  kadang perlu  diperlambat  tergantung  pada  kondisi konstruksi dan lingkungan. Misalnya, pengecoran pada struktur bangunan besar dalam cuaca panas dan kering, beton perlu diperlambat pengeringannya  untuk  mencegah  beton  yang dituangkan  mengering  dengan  cepat,sehingga apabila  dilakukan  penambahan  cor  beton  baru pada  cor  beton  yang  sudah  mengering  maka kedua  beton  dapat  menyatu  dengan  maksimal karena  memiliki  waktu  pengeringan  dan pengerasan  yang.  Jika  beton  dipercepat  atau diperlambat  dalam  proses  pengeringannya, beberapa  hal  yang  terjadi  meliputi  perubahan kuat tekan dan retak. Beton yang dipercepat atau
diperlambat dalam pengeringannya akan mengalami  perubahan  pada  kuat  tekan,  yang dapat  mempengaruhi  kualitas  dan  kestabilan beton. Dan juga dalam kondisi cuaca panas dan kering,  beton  yang  diperlambat  pengeringannya dapat  mengalami  retak.  Dan  yang  terpenting juga  dalam  waktu  pengerasan,  perubahan kecepatan pengerasan beton akan mempengaruhi  waktu  pengerasan,  yang  dapat mempengaruhi  jadwal  pembagian  pekerjaan konstruksi.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memperhatikan keadaan dan syarat pengeringan beton  untuk  memastikan  beton  menjadi  bersih dan kuat sebelum penggunaanya dalam konstruksi.  Perbedaan utama antara beton yang menggunakan  zat  kimia  dengan  yang  tidak menggunakan zat kimia adalah beton yang tidak menggunakan zat kimia cenderung mengandalkan  properti  alami  bahan  bahan utamanya  seperti  semen,  air  dan  agregat  untuk mencapai  sifat  sifat  lainnya.  Sementara  beton yang  mengandung  zat  kimia  dapat  memberikan kontrol  yang  baik  maupun  buruk  terhadap  sifat sifat beton, seperti waktu pengerasan, aliran dan kekuatan tekan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Beton
Beton  adalah  bahan  kontruksi  yang terbuat  dari  campuran  semen(terbuat  dari  batu kapur  dan  tanah  liat  dan  zat  lainnya), agregat(kerikil  dan  pasir),  dan  air.campuran  ini dapat  mengeras  dan  membentuk  struktur  yang kuat  dan  tahan  lama.beton  dapat  menyatu dikarenakan air berhidrasi merekakatkan partikel-partikel pada beton(Mulyono,Tri.2004).

## 2. Kalsium klorida
kalsium  klorida  terbentuk  dari  batu kapur  dan  asam  klorida,senyawa  ini  merupakan senyawa  anorganik,yaitu  sebuah  garam  dengan rumus  kimia  CaCl2.Kalsium  klorida  tergolong asam  kuat  ,berwujud  kristal  tak  berwarna  pada suhu kamar,bersifat higroskopis terhadap air dan memiliki  sifat  panas  yang  besar  senggia  dapat mengikat air didalamnya,pada umumnya kalsium klorida digunakan sebagai zat pengering karena sifat panas mengikat air,zat pencair es,zat aditif  pada  industri  makanan,zat  aditif  pada proses  pembuatan  pipa  dan  sebagai  sumber kalsium yang digunakan dibidang Kesehatan.karen kalsium klorida bersifat higroskopis terhadap air sehingga memiliki suhu
yang besar,menjadi acuan dalam penelitian ini.

## 3. Boraks
boraks  atau  bleng  adalah  campuran garam  mineral  konsentrasi  tinggi  yang  terbuat dari  atom  natrium  (N),  boron  (B),  dan  oksigen (O).dengan sebutan  kimia  natrium  tetraborate decahydrate dengan rumus Na2B4O710H2O.boraks tergolong basa
lemah,berwujud  kristal  putih  biasanya  boraks dimanfaatkan sebagai pembersih alat dapur,pengawet kayu,mencegah hama,antiseptik kayu,membuat  benda  padat  mejadi  lunak,dalam sebuah  kajian  yang  dibuat  oleh  Austin Purwantono,dkk,. Menyimpulkan bahwa penambahan boraks dapat memperlambat pengerasan  beton,ini  mejadi  hal  menarik  dan penelitian ini bertujuan memastikan hal tersebut.

## 4. Pembuatan Sampel Beton
Pembuatan sampel beton pada pengujian ini adalah sebagai berikut:
1. Menyiapakan  semua  peralatan  dan  bahan- bahan  dan  sudah  memberikan  nama-nama sampel pengujian.
2. Meyiapkan  tiga  gunung  adonan  beton normal  dengan  perbandingan  sampel  3  :  1, yaitu 3 cup pasir : 1 cup semen ditambah air 25%  dari  jumlah  persentase  campuran adonan  beton  lalu  diaduk  hingga  menjadi pasta beton.
3. Kemudian  satu  pasta  beton  ditambah  10  gr larutan  boraks  yang  sudah  di  larutkan dengan  15  ml  air  diaduk  hingga  homogen dan  pasta  beton  yang  kedua  juga  ditambah 10  gr  kalsium  klorida  yang  dilarutkan dengan  15  ml  air  dan  diaduk  hingga homogen.
4. Setelah  itu  satu  pasta  beton  normal dibiarkan tanpa campuran sebagai pembanding.
5. Sampel  beton  dimasukan  ke  wadah  sama rata  sesuai  zat  campurannya  ke  masing masing wadah yang sudah diberi keterangan nama sampe.
6. Kemudian  dilakukan  pengujian  terhadap semua  sampel    tiap  1  jam  sekali  dengan suhu ruang 28 0 c.

## 5. Pengujian Keras Beton
Pengujian keras beton dilakukan dengan  menjatuhkan  bola  besi  yang  memiliki diameter  15  mm  dan  massa    63  gr  dengan
ketinggian  60  cm.  setelah  dijatuhkan  maka bagian  bola  besi  diukur  dari  permukaan sampel,setelah  mendapat  nilai,  maka  nilai  itu dikurang  dengan  15  mm  yang  merupakan Panjang  diameter  bola  besi.maka  didapatilah kedalaman  efek  tekanan  dari  bola  besi,setelah itu  hasil  pengurangan  dikalikan  dengan  100% sebagai  persentase.  Pengujian  dilakukan  tiap  1 jam  sekali  pada  ketiga  sampel,metode  ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel beton menghadapi tekanan yang sama.
Kekerasan Beton (%) =
(  )

## (  )
(  )
Gambar 1 . Konsep perhitungan persentasi kekrasan beton

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada penelitian ini, pengujian penambahan  kalsium  klorida  dan  boraks terhadap  perkerasan  beton.  Lokasi  penelitian dilakukan  Universitas  Negeri  Medan  pada tanggal  26  Mei  2024.  Pendekatan  metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Gambar 2. Diagram Alir

## Alat dan Bahan pengujian
Pada pengujian ini alat yang digunnakan adalah  bola  besi  dan  penggaris  diamana  Bola besi  yang  digunakan  memiliki  diameter  15  mm dengan  massa  63  gr  digunakan  sebagai  beban (tekanan)  yang  dijatuhakan  dengan  ketinggian 60  cm  dari  permukaan  sampel  menggunakan penggaris  ukuran  60  cm.  Penggaris  dengan ukuran  60  cm  digunakan  untuk  memastikan konsisten  ketinggian  bola  yang  akan  dijatuhkan sehingga  semua  sampel  mendapatkan  tekanan yang sama saat pengujian kekerasan sampel uji. Bahan  yang  digunakakn  pada  pengujian  ini adalah sebagai Pasir, air, semen portland, boraks dan kalsium klorida.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sampel Campuran  Boraks
Pada  pukul  21:00  WIB.  tekstur  beton belum  dapat  dikatakan  keras,dikarenakan    20% bagian  bola  besi  masih  dapat  masuk  kedalam sampel dengan kedalaman 3 mm dari permukaan sampel.
2. Sampel Campuran Kalsium Klorida Pada  pukul  21:00  WIB.  tekstur  beton dapat  dikatakan  keras,dikarenakan  tidak  ada sedikitpun    bagian  bola  besi  masih  yang  dapat masuk kedalam sampel.
3. Sampel Tanpa Campuran Pada  pukul  21:00  WIB.  tekstur  beton juga masih belum dapat dikatakan keras,dikarenakan    10%  bagian  bola  besi  masih dapat masuk kedalam sampel dengan kedalaman 1,5 mm dari permukaan sampel.
Tabel 1. Persentase Kekerasan Beton Ketiga
Sampel Pengujian Waktu pengujia n Sampel campura n boraks Sampel tanpa campura n Sampel campura n kalsium klorida 15:41 100% 100% 83%
WIB 16:41 WIB 83% 77% 60% 17:41 WIB 60% 47% 20% 18:41 WIB 40% 27% 10% 21:00 WIB 20% 13% 1% (Sumber: Hasil Penelitian, 2024)
Gambar 3. Diagram Hasil Kecepatan Pengerasan  Beton Tiap Sampel  Pengujian

## KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui pengujian ini, dapat
disimpulkan  bahwa,  kalsium  klorida  dengan rumus  kimia  cacl2  dapat  mempercepat  ikatan partikel beton atau mempercepat pengerasanbeton.sedangkan beton yang dicampul  dengan  boraksdengan  rumus  kimia Na2[B4O5(OH)4]-8H2O  dapat  memperlambat pengikatan partikel beton atau pengerasan beton segingga  apabila  di  aplikasikan  dalam  bidang Teknik  sipil  tepatnya  pada  jasa  kontruksi, kalsium  klorida  dapat  digunakan  sebagai akselerator yang dapat membantu memepercepat proses  pengerasan  beton  dan  pada  kondisi tertentu  terkadang  perlu  dilakukan  proses memperlambat  pengerasan  beton  dan  boraks dapat menjadi solusi dalam masalah ini. Dengan demikian  kedua    zat  ini  dapat  dimanfaatkan sebagai  pengaturan  waktu    pengerasan  ( setting time) beton  sesuai  keperluan  dan  kondisi tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni, Wijaya, S.W., Satria, J., Sugiarto, A., & Hardjito,  D.  (2016). Penggunaan  Boraks dalam Mencegah Flash Setting
Geopolimer Berbasis Abu Terbang Kalsium  Tinggi .  Forum  Ilmu  Material, 875, 416-420. Brook,  K.M.  dan  Murdock,  L.J.  1979 .  Bahan dan Praktik Beton . Jakarta:Penerbit Erlangga.
Ibrahim,  M.,  &  Hamada,  H.  (2006). Metode pengawetan  yang  dipercepat  untuk  beton fly  ash  menggunakan  kalsium  klorida.
Jurnal  Material  Teknik  Sipil,  18(2),  132- 137.
doi:10.1061/0899- 1561(2006)18:2(132) Wisnumurti, dkk., 2007. Pengaruh Penggunaan Akselerator  Megaset  Merah  Di  Bawah Dosis  Optimal  Terhadap  Kuat  Tekan Beton  Dengan  Berbagai  Variasi  Umur Beton ,  Jurnal  Rekayasa  Sipil.  Universitas
Brawijaya. Malang.
Zhang,  Y.,  &  Wang,  Y.  (2012). Pengaruh boraks terhadap setting time dan kekuatan  awal  pasta  semen.  Jurnal
Universitas Teknologi Wuhan-Mater . Sains. Edisi, 27, 817-820. 0 20 40 60 80 100 120 14:41 15:41 16:41
17:41 18:41 21:00

## SAMPEL CAMPURAN BORAK
TANPA CAMPURAN SAMPEL KALSIUM KLORIDA